CELEX: 32006L0002
Language: sk
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Smernica Komisie 2006/2/ES zo  6. januára 2006 , ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien   (Text s významom pre EHP)

10.1.2006   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 5/10
            
         
      SMERNICA KOMISIE 2006/2/ES
   zo 6. januára 2006,
   ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien
   (Text s významom pre EHP)
   KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (1), a najmä na jej článok 5 ods. 2,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (2) sa vyžaduje označovanie s cieľom uvádzať zloženie vlákien textilných výrobkov, pričom sa formou analýzy majú vykonávať kontroly zhody týchto výrobkov s údajmi uvedenými na etikete.
            
         
               (2)
            
            
               V smernici 96/73/ES sa ustanovujú jednotné metódy kvantitatívnej analýzy binárnych zmesí textilných vlákien.
            
         
               (3)
            
            
               Na základe nedávnych zistení technickej pracovnej skupiny došlo k prispôsobeniu smernice 96/74/ES technickému pokroku tým, že sa do zoznamu vlákien uvedeného v prílohách I a II k tejto smernici doplnili polylaktidové a elastomultiesterové vlákna.
            
         
               (4)
            
            
               Je preto potrebné vymedziť jednotné skúšobné metódy pre polylaktid a elastomultiester.
            
         
               (5)
            
            
               Smernica 96/73/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
            
         
               (6)
            
            
               Ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre smernice týkajúce sa názvov textílií a ich označovania,
            
         PRIJALA TÚTO SMERNICU:
   Článok 1
   Príloha II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.
   Článok 2
   1.   Členské štáty najneskôr do 6. januára 2007 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi takýmito ustanoveniami a touto smernicou.
   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o spôsobe odkazu ustanovia členské štáty.
   2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
   Článok 3
   Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
   Článok 4
   Táto smernica je určená členským štátom.
   
      V Bruseli 6. januára 2006
      
         
            Za Komisiu
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            podpredseda
         
      
   
   
      (1)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/34/ES (Ú. v. EÚ L 89, 26.3.2004, s. 35).
   
      PRÍLOHA
      Kapitola 2 prílohy II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa takto (1):
      
                  1.
               
               
                  Špeciálne metódy – súhrnná tabuľka sa nahrádza takto:
                  „2.   ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA
                  
                              Metódy
                           
                           
                              Oblasť aplikovania
                           
                           
                              Činidlo
                           
                        
                              č. 1
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              acetón
                           
                        
                              č. 2
                           
                           
                              určité proteínové vlákna
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              chlórnan
                           
                        
                              č. 3
                           
                           
                              viskóza, meďnaté vlákno alebo určité typy modalu
                           
                           
                              bavlna
                           
                           
                              kyselina mravčia a chlorid zinočnatý
                           
                        
                              č. 4
                           
                           
                              polyamid alebo nylon
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              Kyselina mravčia, 80 % m/m
                           
                        
                              č. 5
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              triacetát
                           
                           
                              benzylalkohol
                           
                        
                              č. 6
                           
                           
                              triacetát alebo polylaktid
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              dichlórmetán
                           
                        
                              č. 7
                           
                           
                              určité celulózové vlákna
                           
                           
                              polyester alebo elastomultiester
                           
                           
                              kyselina sírová, 75 % m/m
                           
                        
                              č. 8
                           
                           
                              akrylové vlákna, určité modakrylové vlákna alebo určité chloridové vlákna
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              dimetylformamid
                           
                        
                              č. 9
                           
                           
                              určité chloridové vlákna
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v
                           
                        
                              č. 10
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              určité chloridové vlákna
                           
                           
                              ľadová kyselina octová
                           
                        
                              č. 11
                           
                           
                              hodváb
                           
                           
                              vlna alebo srsť
                           
                           
                              kyselina sírová, 75 % m/m
                           
                        
                              č. 12
                           
                           
                              juta
                           
                           
                              určité živočíšne vlákna
                           
                           
                              metóda na základe stanovenia obsahu dusíka
                           
                        
                              č. 13
                           
                           
                              polypropylén
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              xylén
                           
                        
                              č. 14
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              chloridové vlákna
                           
                           
                              metóda s použitím koncentrovanej kyseliny sírovej
                           
                        
                              č. 15
                           
                           
                              chloridové vlákna, určité modakrylové vlákna, určité elastanové vlákna, acetátové vlákna a triacetátové vlákna
                           
                           
                              určité iné vlákna
                           
                           
                              cyklohexanón“
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 1 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakovým vláknom (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), vláknom broom (13), ramiovým vláknom (14), sisalovým vláknom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínovým vláknom (23), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 2 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 4 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Metóda č. 6 sa mení a dopĺňa takto:
                  
                              a)
                           
                           
                              body 1 a 2 metódy č. 6 sa nahrádzajú takto:
                              „1.   OBLASŤ APLIKOVANIA
                              Táto metóda je aplikovateľná, po odstránení nevláknovej látky, na binárne zmesi:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetátu (24) alebo polylaktidu (33a)
                                          s
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).
                                       
                                    Poznámka
                              Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, nie sú v činidle úplne rozpustné. V takýchto prípadoch metóda nie je použiteľná.
                              2.   PRINCÍP
                              Triacetátové alebo polylaktidové vlákna sa získavajú zo známej suchej hmotnosti zmesi prostredníctvom rozpúšťania dichlórmetánom. Zvyšok sa zhromažďuje, premýva, suší a váži; jeho hmotnosť, ktorá sa v prípade potreby upravuje, sa vyjadrí ako percentuálny podiel zo suchej hmotnosti zmesi. Percentuálny podiel suchého triacetátu sa zisťuje na základe vyjadrenia rozdielu.“
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              bod 5 sa nahrádza takto:
                              „5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
                              Výsledky vypočítajte podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou polyesteru a elastomultiesteru, pri ktorých je hodnota ‚d‘ 1,01.“
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 7 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  Metóda č. 8 sa mení a dopĺňa takto:
                  
                              a)
                           
                           
                              bod 1.2 sa nahrádza takto:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              bod 5 sa nahrádza takto:
                              „5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
                              Výsledky vypočítajte podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou týchto prípadov:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          vlna 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          bavlna 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          meďnaté vlákno 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modal 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          polyester 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elastomultiester 1,01“.
                                       
                                    
                        
            
                  8.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 9 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  9.
               
               
                  Body 1.1 a 1.2 metódy č. 13 sa nahrádzajú takto:
                  
                              „1.
                           
                           
                              propylénových vlákien (36)
                              s
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
                  10.
               
               
                  Bod 1.2 metódy č. 14 sa nahrádza takto:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), určitými akrylátovými vláknami (26), určitými modakrylátovými vláknami (29), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
                           
                        
            
         (1)  Číslovanie vlákien: 1. polyester (34), predchádzajúce číslo (31), 2. polypropylén (36), predchádzajúce číslo (33), 3. elastan (42), predchádzajúce číslo (39), 4. sklené vlákno (43), predchádzajúce číslo (40). Pozri smernicu 96/74/ES, zmenenú a doplnenú smernicou 97/37/ES (Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 74).